186 



wiederholen , um zu erkennen , dass das fragliche Gemisch von 

 Nickel und Eisen wesentlich aus ersterem besteht. 



c. Die erhaltenen analytischen Resultate. 

 1.1214 g angewandte Substanz gaben 0.0741 S und 0.6065 BaS0 4 

 = 0.0832 S; in Summa mithin gefunden 0.1573 gS = 14.02%. 

 0.9122 g Mineralpulver gaben 0.6614 Sb 2 = 0.5239 Sb = 57.43 % : 

 ferner 0.0060 metall. Co = 0.65%; 0.2538 Ni = 27.82% [das 

 vor der Reduction zu Metall gewogene MO betrug 0.3228 g == 

 0.2539 Ni] und 0.0005 Fe 2 3 = 0.0003 Fe = 0.03 %. 



Zweite Co b alt- und Nickelbestimmung. 1.1214 

 Mineral lieferten 0.3116 Ni = 27.78 % und 0.0056 g Co = 0.49%. 



I. Analyse. II. Co-Ni-Bestimmung. Berechnet* nach der 



Gefunden. Formel NiSbS 



S == 14.02% — 15.10% 



Sb = 57.43 „ — 57.55 „ 



As — Spur — — 



Ni = 27.82 27.78 27.35 



Co = 0.65 „ 0.49 — 



Fe = 0.03 — — 



99.95% 100.00%. 

 d. Bestimmung des specifischen Gewichts. 

 I. 1.6574 g gröbliches Mineralpulver verdrängten im Pyknometer 

 bei 17° C. — 0.2436 g H 2 0, woraus sich das specifische Ge- 

 wicht = 6.803 berechnet. 

 IL 1.6672 g Mineralpulver gaben bei 18° C. = 0.2422 Wasser- 

 verlust = 6.883 specifisches Gewicht. 



Nach den vorstehenden Untersuchungen darf man es als erwiesen 

 ansehen, dass die untersuchten regulär, parallelflächig hemiedrischen 

 Krystalle von der empirischen Zusammensetzung Ni Sb S sind. 



Es liegt also hier Antimonnickelglanz in der Gleichgewichts- 

 lage vor, wie sie in die isomorphe Reihe passt. 



Welche Stellung im System den geneigtflächig hemiedrischen 

 Krystallen derselben empirischen Zusammensetzung zukommt, 

 darüber können wir um so weniger zur Zeit etwas Sicheres aus- 

 sagen, als uns gar kein Material dieser Krystalle zu Gebote steht. 



* cf. Babimelsberg: Mineralchemie, II. Aufl., 41. 



